320 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



Die Schwierigkeiten, die sich dem Techniker bezüglich einer ver- 

 gleichbare Werte liefernden Methode zur direkten Ermittelung des Härte- 

 grades der Hölzer entgegenstellen ^), sind hier nicht zu erörtern. Als 

 erster suchte Büsgen die Härte einheimischer und ausländischer Hölzer 

 ziffernmäßig zu bestimmen^). Ihm folgte in der nämlichen Absicht 

 G. Janka^), dessen eingehende und sehr beachtenswerte Untersuchungen 

 der Härte einiger wichtiger einheimischer Nutzhölzer unter sorgfältiger 

 Berücksichtigung der Faktoren stattfanden, die auf die Härte Einfluß 

 nehmen, insbesondere des Verlaufes der Holzfasern, der Jahresringbildung, 

 des spezifischen Gewichtes und der Feuchtigkeit, welche letztere die Härte 

 erheblich herabsetzt. Durch Jankas Arbeiten, deren Ergebnisse hier 

 nicht weiter zu besprechen sind, ist der Weg gewiesen zur Ermittelung 

 einer auf genaue ziffernmäßige Erhebungen gegründeten Härteskala der 

 Holzarten. Da die heute vorliegenden Untersuchungen zur Aufstellung 

 einer solchen aber noch nicht ausreichen, müssen vorläufig die Erfah- 

 rungen der holzverarbeitenden Gewerbe für die Beurteilung der Härte 

 der Hölzer als maßgebend gelten. Hauptsächlich nach jenen *] sind von 

 wichtigeren Holzarten etwa zu bezeichnen als: 



Sehr hart: Pockholz, Rotes Quebrachoholz, Ebenholz, Veilchenholz, 

 Buchsholz, das Holz der Rainweide, der Steineiche (Quercus Hex), des 

 Sauerdorns, des Hartriegels, der Heckenkirsche, des Weißdorns, des 

 Flie d e rs (Syringa) ; 



Hart: Mahagoniholz, Hickoryholz, Robinienholz, das Holz der Weiß- 

 buche, des Ölbaumes, Zürgelbaumes, der Vogelkirsche, Rotbuche, Stiel- 

 und Traubeneiche, Zerreiche, Esche, des Ahorns, Kreuzdorns, Apfel- und 

 Birnbaumes, des Nußbaumes, der Eibe; 



Mittelhart: Teakholz, Pitchpineholz, das Holz der Eisbeere, Platane, 

 Ulme, Edelkastanie, Vogelbeere, des Götterbaumes, der Legföhre; 



Weich: das Holz der Lärche, Douglastanne, Birke, Erle, Hasel, 

 Roßkastanie, Weiß- und Schwarzföhre, Fichte, Tanne, des Wacholders; 



Sehr weich: das Holz der Linde, der Weiden und Pappeln, der 

 Zirbelkiefer und Weymouthskiefer. 



Die sonstigen physikalischen Eigenschaften der Hölzer, wie Festig- 

 keit, Federkraft, Biegsamkeit, Zähigkeit usw., kommen für eine wesent- 



■1) Vgl. Nördlinger, Technische Eigenschaften der Hölzer, p. 228 u. f. — 

 Exner-Janka, 1. c, p. 436 und die weiter unten angeführte Literatur. 



2) M. Büsgen, Zur Bestimmung der Holzhärten. Zeitschr. für Forst- und Jagd- 

 wesen, Jahrg. XXXVI, 1904. p. 543. 



3) G. Janka, Die Härte des Holzes. Zentralbl. f. d. gesamte Forstwesen, 

 Jahrg. XXXn, 1906, p. 193 — 202 und 241—260.— Derselbe, Über Holzhärte- 

 prüfung. Ebenda, Jahrg. XXXIV, 1908, p. 443. 



4) Die folgende Zusammenstellung nach Exner-Janka, 1. c, p. 441. 



